aoo 



almosphères. II est cependant parvenu à obtenir une houille compacte brillante, gui, 

 avoit perdu la moilié de son poids, et la faculté de brûler avec flaanme. Il pense que 

 la difficulté qu'il a éprouvée à retenir les fluides élastiques dans la Jiouille , vient du 

 peu d'affinité qu'ont ces fluides avec la partie solide de ce combustible , taudis que 

 l'affinité de l'acide carbonique pour la cliaux , concourroit avec la pressiou à retenir 

 ce. gaz dans le carbonate calcaire, ' ' 



Des matières, végétales et des corps animaux, tels que les coi-Ues, ont une expansl- 

 bilité encore plus grande que la houille, et il est très-difficile de les fondre sans les 

 volatiliser : il faut employer une chaleur foible et des tubes de verre. M. Hall est par- 

 venu alors à obtenir une m.atière noire et brillante comme de la houille , qui brùloit 

 avec la flamme , et même avec l'odeur propre à ce combustible fossde 



Dans ses expériences sur ces matières , il a remarqué que lorsque la pression ne passoit. 

 pas 80 atmosphères, la corne soumise à l'action de la chaleur se volatihsoit en entier, sans 

 même laisser le résidu de cendre qu'elle auroit dû donner par sa combustion. A, B. 



Note sur un procédé employé avec succès pour purifier le fer cassqhù 

 à froid f par M. A. Baillet. : ii ? 



Soc. DE wÉDEC. ^'^^ communiqué autrefois à la société pliilomathique , la description d'un procédé ■ 

 que j'ai vu employer dans les forges de l'entre-Sambre et Meuse , pour purifier le feif: 

 cassant à froid, lui enlever le phosphure qu'il contient, et le rendre ductile. Ce pro-j 

 cédé consiste à jetter sur le fojer et sur la loupe, de la casthie eu poudre. -s 



M. Rinman hls a employé en Suède, dans le même but, un mélange départies 

 égales de chaux et de scories, et il a obtenu ira fer dou.x et nerveux. Dans un autre 

 essai, il a ajouté de la potasse à la chaux, et a eii les mêmes succès. . ' .1 



Le procédé dont je vais rendre compte, paroît avoir été calqué en partie sur ceux 

 que je viens de rappeller : il est en usage , depuis quelques années , dans une forge des 

 départemens de l'est. On ne travaille daus cette forge que les pièces de fonte brisées, 

 et les autres déchets provenant d'un haut fourneau où on ne coule qu'en sablerie. Le 

 fer qu'on en obtient par les méthodes ordinaires est cassant à froid ; mais on est par- 

 venu à corriger ce défaut, en opérant de la manière suivante. 



10. On fait un premier mélange de castiue et de potasse réduites en poudre. Ori 

 jette, pendant le travail de la loupe, quelques pincées de ce.méfeinge sur le charbon 

 qu'on a eu soin d'humecter auparavant. : TS»^ 



a". Au moment où Ton avale , c'est-à-dire où l'on ramasse la pièce , on jette dessus 

 quelques pincées d'un deuxiènie mélange formé de castine, de potasse, de muriate 

 le soude et' d'alun. 



Ou s'étonnera peut-êtfe de voir entrer dans une composition destinée à purifier le, 

 fer, une substance qui contient de f acide sulfurique. On sait que le soufre rend le fer 

 cassant à chaud ; mais M. Ch. Hersart , de qui ye tiens ces détails, m'a assuré que le 

 fer de celle forge qui , avant femploi de ce procédé., se vendoit à un prix inféneur: 

 à celui de plusieurs forges voisines, était aujourd'hui de bonne qualité, et se vendoit 

 le même prix que les meilleurs fers du pays. On a observé que quand on employoït 

 les deux mélanges ci-dessus en trop grande qnantité , le fer u'étoit pas aussi ûuGtilei, 



Sur la dévitrification du verre , par M. Dartigues. 



INSTITUT BAT. Après avoir considéré le verre comme un corps transparent et homogène, jn-odirié 

 par la combinaison de corps de nature différente, à laide d'une haute température, 

 M. DartigufS passe à f examen du phénomène dans lequel cette combinaison vitreuse 

 change de natiu'e , et devient plus ou moins opaque par f efl'et d'une sorte de cryslalhsa.ti.oi!, 

 Ou trouve assez communément , dans les fours de verreries , des masses de verre 

 qui se forment dans lea creux produits sur le ioi dt- ces foift*;, parlatlioB de ta çhalelir 



1 



